( 158 ) 
vent un peu de cobalt qui les teinte en bleu; l'exposition à l'air décolore 
ces solutions en un ou deux jours à froid, ou en une heure à chaud; il se 
dépose de l’oxyde brun de cobalt. 
» Les carbonates de baryte et de chaux n'opèrent du premier coup 
qu’une séparation imparfaite de Ga et Cb. Même à froid, après un contact 
de six heures seulement, les précipités contiennent des quantités très 
notables d'oxyde de cobalt. Contrairement à ce qui arrive avec les sels de 
zinc, j'ai trouvé un peu plus de CbO dans le précipité par CaO, CO? que 
dans celui par BaO,CC. L’inconvénient de la précipitation d’une certaine 
quantité d'oxyde de cobalten présence des carbonates de baryte et de 
chaux est atténué par la séparation quis’opère naturellement entre Ga? 0° 
et CbO, lors de l’ébullition ammoniacale ou du traitement à l’hydrate cui- 
vrique employés pour éliminer les sels de chaux et de baryte. 
» Dans la réaction du CaO, CO? à chaud, après réduction sulfureuse, il 
se dépose aussi des quantités notables d’oxyde de cobalt, lesquelles néan- 
moins s’éliminent entièrement si l’on répète une ou deux fois l'opération 
et aussi lors de l’ébullition ammoniacale ou du traitement à l’hydrate 
cuivrique ayant pour but d'enlever la chaux. 
» L'ébullition prolongée, après sursaturation ammoniacale, permet de 
séparer très convenablement Ga de Cb; il faut seulement opérer sur une 
liqueur très acide, afin de produire une quantité suffisante de chlorure 
d’ammonium, et avoir soin de faire préalablement bouillir pour détruire 
les persels de cobalt. On ne verse l’ammoniaque que pendant l’ébullition. 
Les sels de purpuréo-cobaltiaque, qui se forment parfois en petite quantité, 
sont dissous et entrainés par les eaux de lavage. La galline ainsi obtenue 
retient presque toujours des traces de cobalt, qu’on élimine en répétant le 
traitement. | 
» On arrive à d'excellents résultats au moyen: soit de l’hydrate cuivrique, 
soit du cuivre métallique et protoxyde de cuivre. Il reste cependant des 
traces sensibles de cobalt dans les premiers précipités cuivriques; on s’en 
débarrasse rapidement au moyen d’une, ou tout au plus de deux autres 
opérations semblables, 
» Séparation d'avec le nickel. — L'oxyde de nickel, précipité par la potasse 
bouillante en excès, retient la galline avec encore plus d'énergie que ne le 
fait l'oxyde de cobalt. Pour une liqueur contenant 0%,005 de gallium et 2%" 
à 35 de NiO, une très notable portion de la galline se retrouve dans le 
précipité après le septième traitement potassique. Ce procédé ne saurait 
donc être appliqué hors le cas d’une faible quantité de nickel mêlée à 
